Eigentümlichkeiten, Grobe Faser, spröder als Föhre, 
minder häufig nach der Länge aufreissend als Fichte, weshalb 
als Grubenbauholz besser als Fichte (Nördlinger), häufig 
Säbelform, daher vorteilhaft für Schiffbau; Lärchenkrebs. 
Verwendung. Von hervorragender Qualität für Schiff¬ 
bau, Wasser- und Grubenbauten; Schnittholz und Spaltholz 
(Schindeln), Möbelbau (schöne Politur), Böttcherg*ewerbe 
(Gayer), auch für mächfige Maschinenteile (Karmarsch); für 
Rothbuche = i ist die Kochwirkung des älteren Lärchen¬ 
holzes — o*8 (Hartig), sonst als Brennmaterial nicht beliebt 
(Nördlinger) wegen starken Spritzen beim Brennen, 
Tafel 4. 
Pinus sylvestris L. 
(Gemeine Kiefer.) 
Aussehen und Bau des Holzes. Farbe des sehr breiten 
Splintes (nach Nördlinger 25—80 Jahresringe umfassend) 
gelblich bis röthlichweiss, das Kernholz unmittelbar nach 
der Fällung* ebenso, später im trockenen Zustande bräun- 
lichroth (Hartig). Das Holz ist nach Frühlings- und Sommer- 
theil der Jahresringe ungleichförmig*er und daher weniger 
schön wie Fichten- und Tannenholz (Nördlinger), glänzend. 
Kern wohlriechend. 
Characteristisch für die Kiefer sind zweierlei Mark¬ 
strahlzellen: innere mit grossen Lochtüpfeln, äussere mit 
zackigen Verdickungen. PIarzgäng*e, namentlich in dem 
Herbstholze, finden sich in grosser Menge. Die äusserst 
dichten und feinen Markstrahlen werden erst unter der 
Loupe bemerkbar. 
Dichte. Grüng*ewicht 0*380 bis 1*078 (0*729), luft¬ 
trocken 0*310 bis 0*828 (0*569) (Karmarsch). Mittelwerthe 
nach Nördlinger grün 0*70, lufttrocken 0*52. 
Saftgehalt. Frisch gefällt 39*709 des Gewichtes (Schübler 
und Hartig), 0.52% (Nördlinger). 
